J20 ACADEMIE DES SCIENCES. 



Lorsque la concentration correspondant au minimum m a été atteinte, la 

 miscibilité d'une nouvelle quantité de B ne se fait plus. 



Dans l'intervalle mp, la température de cristallisation restera constante, 

 puisque la composition de la phase considérée l'est aussi. 



Elle recommencera à baisser lorsque la miscibilité redeviendra complète, 

 c'est-à-dire pour la concentration correspondant àyj. 



C'est l'allure que présente la courbe de cristallisation commençante de 

 l'acide isobutyrique (méthylpropanoïque) dans l'eau ( ' ). 



Les mélanges de cyclohexaue et d'acide acétique sont assez instructifs au 

 point de vue de la théorie précédente. Ils se font avec une absorption de 

 chaleur relativement grande : La chaleur de dilution est de — o Cal , 44°P our 

 le mélange équimoléculaire. 



Ces mélanges, qui peuvent avoir lieu en toutes proportions, doivent être 

 dans un état très voisin de la miscibilité limitée, à en juger par la courbe 



{fis- 0- 



fl suffît, en effet, d'ajouter à la solution équimoléculaire yjV de son 

 volume d'eau pour provoquer la séparation en deux phases. 



Pour trouver les conditions de la miscibilité partielle, il suffira d'écrire 

 que la température de cristallisation commençante ou, ce qui revient au 

 même, que'Ia tension de vapeur partielle du corps considéré passe par un 

 minimum. 



CHIMIE PHYSIQUE. — Sur la déformation des alliages plastiques et leur recuit 

 après déformation. Note ( 2 ) de M. A. Portevix, présentée par M. Henry 

 Le Chatelier. 



Les métaux purs et les solutions solides métalliques donnent naissance, 

 lors de leur solidification, à des dendrites qui, par leur limitation mutuelle, 

 divisent le métal solidifié complètement en grains irréguliers de première 

 consolidation; à chaque édifice dendritique correspond une unité cristalline, 

 grain ou cristal allotrimorphique, caractérisée par son orientation cristal- 

 line. Le nombre des grains contenus dans un volume donné croît avec la 

 vitesse de solidification ( 3 ) de sorte que l'on peut faire grossir ces grains de 



( ') Faucon, Annales de Ckim. et </c l'hjs., 8 e série, i. XIX, 1910, p. 98. 

 (-) Présentée dans la séance du 20 janvier 1913. 



( 3 ) D'après Tammann (Crislaltisieren ûnd Schmelzen), la vitessede génération spon- 

 tanée des centres de cristallisation ( accroissement du nombre des centres de cristalli- 



